(112) 



léniunL, et que ce dernier corps n'en est pas séparé par 

 Faction de la chaleur. 



Toutes ces réflexions s'appliquent également à une 

 variété de plomb sélénié cuprifère de couleur violette ^^ 

 plus fusible , et souillée de séléniure de mercure , qui 

 n'en fait pourtant pas toujours partie. Lorsque le mi- 

 néral en est privé , il consiste en : 



47,43 plomb ; 

 i5,45 cuivre; 

 34,26 sélénium ; 



1,29 argent; 



2,00 oxides de plomb et de fer. 



ioo,5i 



4^. Séléniure de plomb hjdrargiré. C'est probable- 

 ment un mélange variable de H g <5e2 et Pb Se^ : au 

 moins deux analyses faites avec des échantillons dififé- 

 rens ont donné : 



Plomb, 55,84 27,33; 



Mercure , 1 6,94— — 44?69 ; 



Sélénium , 24,97 27 ,90 ; 



Perte, 2,25 0,0. 



100. 100. 



Cette combinaison ou ce mélange difiere peu ou point du 

 séléniure de plomb •, mais elle se reconnaît aisément à ce 

 que , chauffée dans le malras , elle donne un sublimé 

 cristallin de séléniure de mercure. 



Tous ces minéraux séléuifères ont été découverts par 

 M. Zinken , dans la partie orientale du Harz , en deux 

 endroits peu éloignés l'un de l'autre. L'un est près de 

 Zorge , dans des filons de fer qui traversent le schiste 

 argileux et la diorite *, les séléniures y sont disséminés 

 dans la chaux carbonatée magnésifèrç. L'autre est près 

 de Tilzerode, dans des filons; les séléniures s'y trou- 

 vent en plus grande quantité , dispersés de la même ma- 

 nière dans la chaux carbonatée magnésifère, et souvent 

 accompagnés d'or natif en petite quantité. 



